Ueber die Frischerei am Schwallboden. 
511 
II. 6-372 Gramm gaben: 
8 ‘989 Gramm Eisenoxyd, 
0-0442 „ Manganoxydoxydul, 
0-0065 „ Kieselsäure. 
Von Phosphor und Schwefel wurden nur Spuren nachgewiesen. 
III. 6-7645 Gramm gaben: 
0- 0395 Gramm Kohlensäure. 
IV. 7 -3 48 Gramm gaben : 
(>•0647 Gramm Kohlensäure. 
Daraus ergeben sich in: 
I. II. III. IV. A. B. 
Dünneisen... 5-736 6-372 6-7645 7-348 100- 100- 
Eisen 5-6762 6-295 — — 98-96 98 79 
Mangan 0-0201 0-0318 — — 0-35 0 50 
Silicium 0-0017 0-0031 — — 0-03 0 05 
Kohlenstoff... - — 0-0107 0 0176 0 16 0 24 
Schwefel .... Spur Spur — — Spur Spur 
Phosphor .... Spur Spur — — Spur Spur 
Summe 99 50 99-58 
Das Dünneisen ist demnach ein sehr reines, kohlenstoffarmes Eisen, es ist hier 
dasselbe Product, was bei der Anlaufschmiede als Material zum Anlaufnehmen dient. 
Ist die erste Garbe eingeschmolzen und von der grossen Garhe der untere 
Theil, so wird diese umgewendet, und die letzte Garbe mit 40 — 60 Pfund 
eingehalten, die dann an die Stelle der zweiten rückt, bis endlich alles Roheisen 
eingeschmolzen ist. 
Es ist nun, da der Boden der Form immer näher kommt, in der Regel die 
grösste Menge Dünneisen im Herde. Doch soll dieselbe nie zu sehr vermehrt 
werden, weil das Eisen vom Winde herumgeworfen wird, sich ein Kranz von 
erstarrtem Eisen um die Form bildet, dadurch Eisenverbrand entsteht, das Eisen 
sich nicht über diesen Kranz in den Frischherd vertheilt und es dadurch unmög- 
lich wird, das ganze Quantum Roheisen einzuschmelzen. 
Rascheres Einschmelzen des Roheisens, Hineinwerfen kleinerer Flossen- 
stücke, Aufgeben garer Schlacke, allmähliches Schwächen des Windes sind die 
Mittel dagegen. 
Ist nach 1% — 1% Stunden alles Roheisen eingeschmolzen, so folgt das 
Zu- oder Nachzerrennen, das eine y 4 oder eine % Stunde in Anspruch nimmt. 
Man bricht die Ansätze ober der Form und auf der Oberfläche des Deuls 
weg, schürt die Kohlen ober der Mitte zusammen und lässt so das Dünneisen 
erkochen, während man den Wind nach und nach schwächt. Der ganze Deul 
ist also auf die Art entstanden, dass sich stets zuerst Dünneisen bildete, das in 
dem Maasse als es durch das Einschmelzen von oben vex-mehrt wui’de, in denuntei-en 
am Frischboden aufliegenden Partien erstarrte, theils durch Verminderung der 
Temperatur, theils durch die Einwirkung der Schlacke, welche sich durch die 
kochende Bewegung des flüssigen Eisens kundgibt. 
65 ° 
